( 396 ) 

 substance s'y trouve à l'état de borure, et l'on ne peut s'en débarrasser 

 qu'en reprenant cette poudre par l'acide borique en fusion. 



» Pour cela, on mélange ce bore avec 5o fois son poids d'anhydride 

 borique en poudre, on le place dans un creuset de terre, en ayant soin 

 de le maintenir entre deux couches d'anhydride borique, et l'on chauffe 

 comme précédemment. Le culot est repris dans les mêmes conditions 

 que celles que nous venons d'indiquer, sauf que les derniers traitements 

 peuvent durer un temps beaucoup plus court. Il reste finalement une 

 poudre marron, un peu plus claire que la précédente, ne contenant plus 

 que des traces de magnésium et une très petite quantité d'une matière 

 noire insoluble qui renferme un peu d'azoture de bore. 



M D'après son analyse, eLe contient : 



Bore 98 , 3o 



Magnésium 0,87 



Insoluble 1,18 



99>85 



» Enfin, lorsque l'on veut obtenir le bore pur et complètement exempt 

 d'azoture, on dispose l'expérience delà façon suivante : 



a A chaque action du mai;nésium sur l'acide borique on emploie, pour 

 éviter la présence de l'azote du foyer, un creuset brasqué avec un mé- 

 lange en poudre fine d'acide titanique et de charbon, ainsi que l'ont in- 

 diqué Deville et Wœhler dans leurs recherches sur le titane. On obtient 

 ainsi une poudre de couleur marron qui renferme une quantité de bore 

 dontla teneur peut varier entre 99,2 et 92,60. Ce bore ne contient, comme 

 impuretés, que des traces de silicium, de fer et de magnésium. 



» Si l'on n'a pas eu soin de séparer du culot obtenu la partie extérieure 

 noire, dont nous avons déjà parlé, le bore préparé dans ces conditions 

 peut contenir une petite quantité de carbone ou d'un carbure de bore 

 noir cristallisé dont l'existence a déjà été indiquée par M. Joly (') (de i à 

 1,5 pour 100). Ce charbon provient de la réduction de l'oxyde de car- 

 bone du foyer par le bore amorphe. On l'évite en ne prenant que la 

 partie centrale du culot, qui possède une belle couleur marron. 



» Enfin on peut opérer la réduction de l'acide borique par le magné- 

 sium dans des nacelles de porcelaine placées dans un tube de même sub- 



(') H. Joly, Comptes rendus t. XCVII, p. 456. 



